SUR LES AMALGAIMES D'IÏTAIN 
PAU 
H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 
Comme il n'_y a qu'un petit nombre cTamalgames qui aient été bien 
étudiés jusqu'ici, j'ai confié à M. van Heteren une étude s,ur les amal- 
games d'étain, semblable à celle faite dans le temps par M. Bijl sur 
les amalgames de cadmium. Ce sont les principaux résultats des recher- 
ches de M. VAN Heteren que je me propose de communiquer ici. 
A l'état liquide Tétain et le mercure sont miscibles en toutes pro- 
portions. Ces divers mélanges déposent, à des températures différentes, 
une phase solide. Les températures où la solidification commence sont 
représentées, dans la figure ci-dessous, par les deux lignes AC et CE, 
qui s'entrecoupent en C (0,3 at. % Su et — 34°,5) sous un certain angle. 
Comme la courbe CB se termine au point de fusion de Tétain, il 
faut que la phase solide qui se forme soit de l'étain pur, ou soit formée 
de cristaux mixtes contenant ce métal comme composante. Une analyse 
faite à 25° C. apprit que la ])hase solide, déposée par l'amalgame 
liquide, contient 94 at. % Sn. 
Yu là grande difficulté qu'il y a à obtenir par cette voie des résultats 
certains, nous avons eftectué à 25° des mesures de différences de potentiel 
entre des amalgames contenant 0,001 à 100 at. % Sn et un autre con- 
tenant J() at. °/^. Ces mesures ont coiuluit à ce résultat que les amal- 
games non saturés prennent un potentiel qui s'élève avec la teneur en 
étain, jusqu'à ce que l'amalgame soit saturé, à 1,2 at. %. A partir de 
cette concentration jusqu'à 99 at. % le potentiel ne change plus, ce 
qui veut dire qu'entre ces limites coexistent deux phases de concentra- 
tion invariable; l'une d'elles est liquide et contient 1,2 %, l'autre est 
solide avec 99 at. % d'étain. 
') Zeilfichr. f. physik. Chem., 41, 641, 1902. 
